306 
F. Cornu, 
ursprüngliche Form der Rhomboederaggregate erkennen, besitzt 
aber eine schwarzbraune Farbe , die an die des Wad erinnert. 
Solcher Sintermagnesit sieht dadurch Manganerzen zum Verwech- 
seln ähnlich. 
Aus dem Sintermagnesit werden die Magnesitziegel dargestellt. 
Zuerst findet eine Zerkleinerung statt; das erhaltene Pulver wird, 
nachdem es mit einem teerartigen Bindemittel versetzt wurde, durch 
eine hydraulische Presse unter einem Druck von ca. 300 Atmo- 
sphären in Ziegelform gepreßt , dann getrocknet und schließlich 
im sog. Mendheimofen durch längere Zeit gebrannt. 
Die so erhaltenen Magnesitziegel besitzen schwarzbraune 
Färbung mit einem deutlichen Stich ins Violette, im Bruche zeigen 
Dünnschliff eines Magnesitziegels bei starker Vergrößerung: Periklas- 
kristalle und Körner mit Magnesioferriteinschlüssen. 
sie eine ausgeprägt kristallinische Beschaffenheit, ähnlich der der 
Grundmasse doleritischer Basalte. Sie wirken sehr stark ablenkend 
auf die Magnetnadel, eine Eigenschaft, die auch dem Sintermagnesit 
zukommt. 
Sowohl den Sintermagnesit als auch die Ziegel unterzog ich 
in von der Firma Voigt & Hochgesang in Göttingen mustergültig 
ausgeführten Dünnschliffen der mikroskopischen Untersuchung. 
Dünnschliffe des Sintermagnesits erweisen sich bei schwacher 
Vergrößerung nahezu opak, durchzogen von zahlreichen Schwund- 
rissen, / / der Rhomboederspaltbarkeit, die sich bei der während des 
Brennens infolge der Kohlensäureabgabe erfolgten Kontraktion der 
Substanz gebildet hatten. 
Bei starker Vergrößerung zeigt sich, daß das gebrannte Material 
z. T. aus stark lichtbrechendem, isotropem, amorphem Magnesiumoxyd 
von infolge des Eisengehaltes dunkelbrauner bis gelbbrauner Färbung 
besteht, zum Teil aus winzigen bräunlichen, gleichfalls stark licht- 
brechenden Körnchen, in denen vielleicht bereits eisenreicher Periklas 
vorliegt. Eine nähere Bestimmung ist infolge der winzigen Dimen- 
sion nicht möglich. Sowohl in dem amorphen als auch in dem 
körnigen Magnesiumoxyd sind kornförmige Mikrolithen eines dunkel- 
braunen Minerals zur Entwickelung gelangt, das ich auf Grund der 
